﻿370 
  G. 
  Tschermak, 
  

  

  erfolgte 
  die 
  Auflösung 
  langsam 
  und 
  die 
  Einwirkung 
  mußte 
  

   mehrere 
  Stunden 
  fortgesetzt 
  werden, 
  bis 
  das 
  Pulver 
  ver- 
  

   schwand. 
  

  

  Leucit. 
  Die 
  vorigen 
  Versuche 
  könnten 
  den 
  Schein 
  erregen, 
  

   als 
  ob 
  die 
  von 
  mir 
  angewandte 
  Methode 
  durchwegs 
  auf 
  Säuren 
  

   leite, 
  welche 
  den 
  vorher 
  üblichen 
  Annahmen 
  gegenüber 
  wasser- 
  

   stoffärmer 
  sind, 
  daher 
  will 
  ich 
  von 
  meinen 
  Versuchen 
  hier 
  auch 
  

   jene 
  anführen, 
  die 
  an 
  diesem 
  Silikat 
  angestellt 
  wurden, 
  das 
  mit 
  

   den 
  Feldspaten 
  in 
  Beziehung 
  steht. 
  

  

  Dazu 
  dienten 
  größere 
  Krystalle 
  aus 
  Vesuvlava, 
  die 
  zer- 
  

   kleinert 
  und 
  deren 
  Splitter 
  sorgfältig 
  ausgelesen 
  wurden, 
  so 
  daß 
  

   nur 
  vollkommen 
  durchsichtiges 
  und 
  einschlußfreies 
  Material 
  

   zur 
  Verwendung 
  kam. 
  Die 
  Dichte 
  wurde 
  zu 
  2*469 
  bestimmt 
  

   und 
  die 
  Zusammensetzung 
  wie 
  folgt 
  gegenüber 
  der 
  Berech- 
  

   nung 
  nach 
  SigOßAlK: 
  

  

  Berechnet 
  

  

  Siliciumdioxyd 
  . 
  . 
  . 
  . 
  55*25 
  55*15 
  

  

  Aluminiumoxyd 
  ... 
  22 
  * 
  84 
  23 
  * 
  33 
  

  

  Calciumoxyd 
  0*11 
  

  

  Kaliumoxyd 
  20*34 
  21*51 
  . 
  

  

  Natriumoxyd 
  1 
  *31 
  

  

  99*85 
  100 
  

  

  Das 
  feine 
  Pulver 
  wurde 
  durch 
  konzentrierte 
  Salzsäure 
  

   bei 
  gewöhnlicher 
  Temperatur 
  nach 
  zwei 
  Wochen 
  vollkommen 
  

   zersetzt, 
  wobei 
  sich 
  keine 
  merkliche 
  Menge 
  von 
  Gallerte 
  bildete. 
  

   Der 
  Bodensatz 
  war 
  pulverig 
  und 
  zeigte 
  bei 
  der 
  mikroskopischen 
  

   Prüfung 
  bloß 
  isotrope 
  Splitter 
  von 
  den 
  Größen 
  und 
  Formen 
  des 
  

   angewandten 
  Mineralpulvers. 
  In 
  die 
  Lösung 
  waren 
  in 
  einem 
  

   Falle 
  bei 
  der 
  Zersetzung 
  von 
  dem 
  enthaltenen 
  Silicium 
  kaum 
  

   27o 
  übergegangen, 
  wahrscheinlich 
  aber 
  weniger, 
  weil 
  beim 
  

   Dekantieren 
  etwas 
  von 
  der 
  suspendierten 
  Säure 
  mitgenommen 
  

   wurde. 
  Der 
  lufttrockene 
  Rückstand 
  hatte 
  durch 
  vier 
  Tage 
  hin- 
  

   durch 
  dasselbe 
  Gewicht, 
  er 
  wird 
  als 
  die 
  Säure 
  des 
  Leucits 
  

   betrachtet. 
  Beim 
  Glühen 
  erfuhr 
  er 
  den 
  gleichen 
  Gewichts- 
  

   verlust 
  wie 
  die 
  Säure 
  des 
  Anorthits, 
  die 
  als 
  Metakieselsäure 
  

   anzusehen 
  ist, 
  wonach 
  sich 
  die 
  kleinste 
  Formel 
  Si03H2 
  ergibt. 
  

  

  